244 J. v. SZABÓ : 
: 8 I. Mittel. Verháltniss. — : 
510, 64.s2 64.18 64.25 15071 4 
ALOSN 22744 27.26 27.20 262] 
: 96: HEG 
ERO ETENKOSTÓ 0.22 0.20 "001 ( ha a 
Li0 7.64 7.59 7.62 254 1 .960 .97 
Na,0 0.39 0.39 0.39 "006 ) 
KO 6 Spuren  Spuren $Spuren 
Glühverlust 0.24 0.24 0.24 
Aus der Analyse folgt das Verháltniss : Li,O :Al,O, :Si10, — 1:1:4 
und so fur den Sauerstoft 1 : 3 : 8 ; diese Resultate führen zur Formael : 
Li, Al, Si, 012 — Li,0, AI 02, 45109; der Spodumen ist also ein 
Lithiumaluminiumbisilikat. 
Die Analyse PENFIEnDSS stimmt mit den Resultaten JUuLIENs und der 
ubrigen Forscher gut überein und spricht deutlich dafür, dass der unyer- 
ánderte Spodumen weder Na noch K enthüált. So wie diese erscheinen, ist 
derSpodumenschon in Veránderung begriffen, wozu er bei Verlust des Lithium 
und durch Aufnahme von K und Na sehr leicht geneigt ist, wie dies aus 
dem Folgenden hervorgehen wird. 
b) Die Veránderungen des Spodumen. 
Als Umwandlungsproduct des öpodumen fanden BRusn, E. DAwxa und 
PENFIELD zwei scheinbar gleiche Substanzen, die auch bestimmte chemi- 
sche Zusammensetzung besassen ; dennoch aber die mechanischen Gemenge 
zweier Mineralien sind. Das eine benannten sie B Spodumen, und ist es das 
Gemenge von Albit mit einem neuen L1-Mineral, welehes BRusH und DANA 
Eukryptit nannten ; das andere ist der Cymatolit, wie es auch JULIEN fand. 
BRgusH und E. DaAwa erkannten aber auch bei diesem, dass es nicht ein 
selbststándiges Mineral, sondern ein Gemenge von Albit und Muscovit ist. 
Ausserdem kommt noch Mikroklin, Albit, Muscovit und Kíillinit selbst- 
stándig vor. 
1. Die chem. fusammensetzung des B Spodumen : 
51 0. 61.28 
Al, 0. 96.00 
Fe, 0. 6.24 
Li, 0 2.61 
Na, 0 8.29 
K, 0 Spuren 
Glühverlust 0.46. 
99.98 
